474 



p. A. H. SCHURÏNRMAKBUS. 



est devenue encore un peu plus basse que le point r a pénétré dans la. 

 bande hétérogène et qu'il se dépose des cristaux mixtes. Quand l'une 

 des deux courbes Si est risothernie de solidification et l'autre l'isotherrae 

 de fusion, et si ss^ est la droite de conjugaison passant par r, .s'indique 

 la composition de la fonte et *, celle des cristaux mixtes. La solidifica- 

 tion s'achève quand l'isotherme de fusion passe par le point r; tel est 

 le cas dans la figure pour la courbe pointilléc 3; l'autre courbe 3 est 



l'isotherme de solidification correspon- 

 g \ dante et rt est une droite de conjugaison. 



II résulte donc de ce qui vient d'être dit, 

 que dans cette solidification la fonte par- 

 court la courbe rsf, et les cristaux mixtes 

 la courbe r,,?,/; les flèches indiquent le 

 sens dans lequel la fonte et les cristaux 

 mixtes changent de composition. Quand 

 la fonte a atteint une composition déter- 

 minée^ p. ex. fs, les cristaux mixtes doi- 

 vent avoir pris aussi une certaine com- 

 position ■s^ , et en général les rapports 

 sont tels, que la droite qui relie le liquide aux cristaux mixtes passe 

 par le point qui représente la composition initiale de la fonte. En outre, 

 il est aisé de voir que l'on peut tracer une infinité de ces courbes dans 

 le triangle; à chaque point il en correspond notamment deux, dont 

 Tune indique la voie suivie par la fonte et l'autre la voie suivie par les 

 cristaux mixtes. 



A^oici comment on peut trouver les équations de ces courbes. Soit 



X mol. A, Y mol. B, 1— X— Tmol. C 



la composition de la fonte qui doit se solidifier. Quand la fonte s'est soli- 

 difiée en partie, la composition du liquide est devenue a; niol. À, 

 y mol. B, 1 — X — ;/ mol. C, et celle des cristaux mixtes «, mol. y?, 

 ;y, mol. // et 1 — x\ — 1/^ mol. C. Admettons de plus qu'une molécule- 

 gramme de la fonte primitive a fourni n mol. gr. de liquide et w,, des 

 cristaux mixtes; nous avons alors : 



», -|- »i = 1 , nx ~\- «,«, = X, w.y 



v,y, = Y. (10) 



Mais, comme le liquide et les cristaux mixtes sont en équilibre, nous 



